## KARAKTERISTIK TEKNIS BETON DAN MORTAR MENGGUNAKAN PASIR BONDO HITAM DAN BONDO MERAH
Adhytius H. Pagut 1 (adhytiuspagut@gmail.com) Dolly W. Karels 2 (dollykarels@yahoo.com) Elia Hunggurami 3 (eliahunggurami@yahoo.com)

## ABSTRAK
Pembangunan  di  Manggarai  dan  Manggarai  Timur  menggunakan  pasir  gunung  sebagai  bahan agregat  halus  dalam  pembuatan  beton  dan  mortar.  Secara  ilmiah  belum  diketahui  kualitasnya, sehingga  perlu  dilakukan  penelitian  tentang  kajian  karakteristik  teknis  beton  dan  mortar  dari pasir tersebut.Pembuatan benda uji beton dengan mutu rencana17,5 MPa, 22,5 MPa dan 30 MPa, sedangkan pembuatan benda uji mortar dengan variasi campuran 1Pcc : 2Psr, 1Pcc : 4Psr, 1Pcc : 6Psr dan 1Pcc : 8Psr. Hasil pengujian kuat tekan beton menunjukkan, nilai kuat tekan beton yang menggunakan pasir Bondo hitam dan pasir Bondo merah lebih tinggi untuk semua mutu rencana beton  yaitu  19,08  MPa,  23,38  MPa,  31,65  MPa  dan  19,87  MPa,  24,91  MPa,32,10  MPa  , dibandingkan  dengan  beton  yang  menggunakan  pasir  Takari  dengan  kuat  tekan  18,74  MPa, 23,04 MPa, dan 31,14 MPa. Pengujian kuat tekan mortar menunjukkan  kuat tekan mortar  yang menggunakan pasir Bondo hitam dan pasir Bondo merah lebih tinggi untuk semua variasi, secara berturut-turut  sebesar  33,44  MPa,  28,64  MPa,  25,20  MPa,  12,80  MPa  dan  34,32  MPa,  29,60 MPa,  26,24  MPa,13,68  MPa  dibanding  mortar  yang  menggunakan  pasir  Takari  yakni  31,68 MPa, 28,08 MPa, 23,44 MPa, dan 10,96 MPa.

## Kata kunci :
Parir Bondo Hitam; Bondo Merah; Agregat Halus; Kuat Tekan; Beton; Mortar.

## ABSTRACT
Constructions in East Manggarai and Manggarai use the dunes as fine aggregate material in the manufacture  of  concrete  and  mortar.  However  the  properties  and  characteristic  of  the  sand  is scientifically  unknown,  so  it  is  necessary  to  do  research  on  the  study  of  the  sandstechnical characteristics  of  concrete  and  mortar.  The  constructed  by  the  quality  plan:  17.5  MPa,  22.5 MPa,  30  MPa,  while  the  mortar  cube  was  constructed  with  variation  of  mix  as  follows 1Pcc:2Psr,  1Pcc:4Psr,  1Pcc:6Psr,  1Pcc:8Psr.  The  concrete  strength  test  results  demonstrate that the compressive strength of concrete using Bondo black and red sand ishigher for all quality of  planned  concrete,  with  the  compressive  strength  as  follows  19.08  MPa,  23.38  MPa,  31.65 MPa, 19.87 MPa, 24.91 MPa,32.10 MPa, compared to the concrete using Takari sand with the compressive  strength  only  reached  18.74  MPa,  23.04  MPa,  31.14  MPa.  Compressive  strength test  of  mortar  using  Bondo  black  and  red  sand  showed  a  higher  strength  with  the  compressive strength  respectively  as  follows  33.44  MPa,  28.64  MPa,  25.20  MPa,  12.80  MPa,  34.32  MPa, 29.60  MPa,  26.24  MPa,  13.68  MPa,  compared  to  the  mortar  using  Takari  sand  which  only reached 31.68 MPa, 28.08 MPa, 23.44 MPa, 10.96 MPa.

## Keywords:
Red Bondo Sand; Black Bondo; Fine Aggregate; Compressive Strength; Concrete; Mortar

## PENDAHULUAN
Beton merupakan material yang banyak dipakai dalam pekerjaan proyek konstruksi saat ini. Hal ini dikarenakan beton memiliki berbagai keuntungan, antara lain seperti memiliki kekuatan yang
1 Jurusan Teknik Sipil, FST Undana, Kupang
2 Jurusan Teknik Sipil, FST Undana, Kupang
3 Jurusan Teknik Sipil, FST Undana, Kupang
tinggi,  perawatan  yang  murah,  dan  dapat  dicor  sesuai  dengan  bentuk  dan  ukuran  yang dikehendaki.  Kualitas  beton  sangat  dipengaruhi  oleh  kualitas  bahan  penyusunnya  yaitu  air, semen, agregat halus, dan agregat kasar.Agregat halus sebagai material pembentuk beton sangat berpengaruh  terhadap  penentuan  mutu  beton.Sama  halnya  dengan  mortar,  kualitas  mortar  juga sangat dipengaruhi oleh kualitas bahan penyusunnya, yakni air, semen dan agregat halus.Agregat halus  sebagai  bahan  penyusun  pembuat  beton  dan  mortar  ada  yang  berasal  dari  sungai  dan  ada pula yang berasal dari gunung.Agregat yang berasal dari gunung dan sungai mempunyai kualitas dan sifat mekanis yang berbeda.Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada umumnya masih  menggunakan  agregat  halus  yang  bersumber  dari  sungai.Namun  terdapat  pula  beberapa daerah  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur,  yang  sudah  memanfaatkan  pasir  gunung  sebagai agregat  halus.  Ini  dikarenakan  beberapa  faktor  yaitu  kurangnya  ketersediaan  pasir  sungai  dan lokasi  quarry  pasir  sungai  yang  sulit  dijangkau.Kabupaten  Manggarai  Timur  merupakan kabupaten  baru,  sehingga  pembangunan  infrastruktur  terus  berlanjut  dan  kebutuhan  akan  pasir sebagai  agregat  halus  ikut  meningkat.  Pasir  Bondo  yang  terdapat  di  Desa  Bondo,  Kabupaten Manggarai  Timur  mejadi  pilihan  utama,  melihat  ketersedian  pasir  yang  banyak  dan  jarak  yang dekat.Akan  tetapi  hingga  saat  ini  belum  ada  penelitian  yang  menyatakan  bahwa  material  pasir dari  Desa  Bondo,  Kabupaten  Manggarai  Timur  untuk  dijadikan  agregat  halus  dalam  pekerjaan beton dan mortar.

## LANDASAN TEORI

## Beton
Menurut  SNI  03  –  2847  –  2002,  beton  merupakan  campuran  semen  Portland  atau  semen hidraulik  lain,  agregat  halus,  agregat  kasar  dan  air,  dengan  atau  tanpa  menggunakan  bahan tambahan  yang  membentuk  massa  padat.Beton  yang  baik,  setiap  material  pembentuknya tercampur  secara  homogen  membentuk  satu  kesatuan,  di  mana  ruang  antar  agregat  terisi  penuh oleh mortar tanpa menimbulkan rongga.Jadi, kualitas dari pasta atau mortar sangat menentukan kualitas beton (Nugraha, dan Antoni, 2007).

## Mortar
Menurut  SNI  03-6825-2002,mortar  didefinisikan  sebagai  campuran  material  yang  terdiri  dari agregat halus (pasir), air dan semen Portland dengan komposisi tertentu.

## Agregat Halus (pasir)
Menurut SNI 03 – 2834 – 2002 agregat halus adalah pasir alam sebagai hasil desintegrasi secara alami  dari  batu  atau  pasir  yang  dihasilkan  oleh  industri  pemecah  batu  dan  mempunyai  ukuran butir  terbesar  5,0  mm.  Ukuran  agregat  halus  (pasir)  sangat  penting  peranannya  dalam mendapatkan campuran mortar dan beton, pasir terdiri dari butiran-butiran yang tajam dan keras. Butiran-butiran  agregat  yang  baik  harus  kekal,  artinya  tidak  pecah  atau  hancur  oleh  pengaruh cuaca    (Adam,  2014).Menurut  Tjokrodimuljo,  (2007)  kekasaran  pasir  dapat  dibagi  menjadi  4 (empat)  kelompok  gradasi  (zone),  yaitu  pasir  yang  halus,  agak  halus,  agak  kasar  dan  kasar. Keempat gradasi tersebut disebut sebagai daerah I (zone 1), Daerah II (zone 2), daerah III (zone 3), daerah IV (zone 4), seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Syarat batas gradasi agregat halus Ayakan mm Persentase Lolos Ayakan Zona 1 Pasir kasar Zona 2 Pasir agak kasar Zona 3 Pasir agak halus Zona 4 Pasir halus Bawah Atas Bawah Atas Bawah Atas Bawah Atas 10 100 100 100 100 100 100 100 100
Ayakan mm Persentase Lolos Ayakan Zona 1 Pasir kasar Zona 2 Pasir agak kasar Zona 3 Pasir agak halus Zona 4 Pasir halus Bawah Atas Bawah Atas Bawah Atas Bawah Atas 4,5 90 100 90 100 90 100 95 100 2,4 60 95 75 100 85 100 95 100 1,2 30 70 55 90 75 100 90 100 0,6 15 34 35 59 60 79 80 100 0,3 5 20 8 90 12 40 15 50 0,15 0 10 0 10 0 10 0 15

## Agregat Kasar (Batu Pecah).
Menurut  SNI  03  –  2834  -  2002  yang  dimaksud  dengan  agregat  kasar    adalah    kerikil  sebagai hasil  desitegrasi  alami  dari  batu  atau  berupa  batu  pecah  yang  diperoleh  dari  industri  pemecah batu  dan  mempunyai  ukuran  butir  antara  5  mm  –  40  mm.  Agregat  disebut  agregat  kasar  jika butiran ukurannya sudah melebihi 4,75 mm (No.4 ASTM Sieve).
Tabel 2. Batas-batas gradasi agregat kasar Ayakan Mm Persen Butir Lewat Ayakan, Besar butir maks 40 mm 20 mm 40 95 – 100 100 20 30 – 70 95 – 100 10 10 – 35 25 – 55 4,8 0 – 5 0 – 10

## Semen
Semen  Portland  adalah  semen  hidrolik  yang  dihasilkan  dengan  menggiling  klinker  yang  terdiri dari kalsium silikat hidrolik,  yang umumnya mengandung satu atau lebih bentuk kalsium sulfat sebagai bahan tambahan yang digiling bersama sama bahan utamanya.

## Air
Menurut  SNI  03-2847-2002,  air  yang  digunakan  pada  campuran  beton  harus  bersih  dan  bebas dari  bahan-bahan  merusak  yang  mengandung  oli,  asam,  alkali,  garam,  bahan  organik,  atau bahan-bahan lainnya yang merugikan terhadap beton atau tulangan.

## METODE PENELITIAN
Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Persiapanbahan,  yaitu  agregat  halus  (pasir  kali  Takari  dan  pasir  gunung  Bondo  merah  dan Bondo hitam), agregat kasar, semen, dan air.
2. Perencanaancampuran beton (mix design) dan pembuatan benda uji mengacu pada SNI 03 – 2834 – 2000. Sedangkan perencanaan komposisi campuran mortar dan pembuatan benda uji mortar mengacu pada SNI 03 – 6825 – 2002.
3. Perawatan (curing) beton dan mortar dilakukan selama 28 hari
4. Pengujian kuat tekan beton dan mortar dilakukan pada umur 28 hari.
5. Analisa  data,  menggunakan  metode  statistic  desksriptif  yaitu  dengan  mengkaji  hasil penelitian laboratorium yang disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik.Hasil uji kuat tekan beton  dan  kuat  tekan  mortar  dengan  agregat  halus  pasir  Bondo  merah  dan  Bondo  hitam kemudian dibandingkan dengan hasil kuat tekan beton dan mortar dengan agregat halus pasir Takari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengujian Bahan Agregat Halus
Hasil Analisa saringan untuk pasir Gunung Bondo merah dan Bondo hitam masuk pada Zona 2 yaitu pasir agak kasar, sedangkan pasir kali Takari masuk pada Zona 3 yaitu pasir agak halus.

## Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Pengujian Bahan Agregat Halus
No Jenis Pengujian Parameter Syarat Hasil Pengujian Keterangan Pasir Takari Pasir Bondo Hitam Pasir Bondo Merah 1 Saringan Agregat Zona Pasir - Zona 3 Zona 2 Zona 2 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Nilai  Modulus Halus Butir 1,5 – 3,8 (SK SNI S-0-4- 1989-F) 3,26 3,65 3,72 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 2 Kadar Lumpur - ≤ 5% (PBI 71) 4,10% 4,35% 4,80% Lampiran 5 -  7 3 Berat Volume Berat Volume padat 1.500 – 1.800 (kg/m 3 ) (Tjokrodi muljo) 1703,3870 kg/m 3 1707,5806 kg/m 3 1719,032 kg/m 3 Lampiran 9 - 11 4 Berat Jenis Berat jenis SSD 2,5-2,7 (SNI 03- 2834- 2002) 2,59 2,61 2,64 Lampiran 12 - 14 Penyerapan Penyerapan - 2,63 2,56 2,58 Lampiran 12 - 14 5 Kadar Air - - 2,24 2,35 2,56 Lampiran 15 - 17

## Pengujian Bahan Agregat Kasar
Agregat  kasar  menggunakan  batu  pecah  Takari  dengan  diameter  maksimum  40  mm.  Pengujian agregat  kasar  bertujuan  untuk  mengetahui  karakteristik  dan  kelayakan  agregat  sebagai  bahan pembuatan beton. Pengujian yang dilakukanuntuk agregat kasar adalah pengujian saringan, berat volume,  berat  jenis  dan  kadar  air.  Hasil  pengujian  saringan  agregat  kasar  dapat  dilihat  pada Tabel2.  Hasil  pengujian  analisis  saringan  agregat  kasar  dengan  ukuran  maksimum  agregat  40 mmmenunjukkan,  agregat  kasar  yang  berukuran  maksimum  40  mm  memenuhi  batasaan  yang diberikan zona 1, dimana batu pecah ini memiliki modulus halus butir sebesar 7,45.
Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Pengujian Bahan Agregat Kasar
No Jenis Pengujian Parameter Syarat Hasil Pengujian Keterangan 1 Saringan Agregat Zona Pasir - Zona 1 Lampiran 19 Nilai Modulus Halus Butir 6,0 – 8,0 (SK SNI S-0-4- 1989-F) 7,45 Lampiran 19 2 Berat Volume Berat Volume padat 1.500 – 1800 (kg/m 3 ) (Tjokrodimuljo) 1672,097 Lampiran 20 3 Berat Jenis Berat jenis SSD 2,5 – 2,7 2,63 Lampiran 21
No Jenis Pengujian Penyerapan 4 Kadar Air

## Kuat Tekan Beton
Gambar 1. Diagram Kuat tekan Fcr = 1
Gambar 2. Diagram Kuat tekan Fcr =
Gambar 3. Diagram Kuat tekan Fcr =
0 5 10 15 20 25 K ua t T eka n ( M P a) 0 5 10 15 20 25 30 K ua t T eka n ( M P a) 30.86 0 5 10 15 20 25 30 35 40 K ua t T eka n ( M P a)
Pagut, H.A., et.al., “Karakteristik Teknis Beton dan Mortar Menggunakan Paris Bondo Hitam dan Bondo Merah”
Jenis Pengujian Parameter Syarat Hasil Pengujian (SNI 03-2834- 2002) Penyerapan - 1,23 - - 0,44
Gambar 1. Diagram Kuat tekan Fcr = 17,5 MPa
Gambar 2. Diagram Kuat tekan Fcr = 22,5 MPa
19.19 20.16 20.89 Benda Uji Pasir Takari Pasir Bondo Hitam Pasir Bondo merah 23.61 24.40 24.91 Benda Uji Pasir Takari Pasir Bondo Hitam Pasir Bondo merah 30.86 31.54 31.82 Benda Uji Pasir Takari Pasir Bondo Hitam Pasir Bondo merah
Jurnal Teknik Sipil, Vol. VI, No. 1, April 2017
Hasil Pengujian Keterangan 1,23 Lampiran 21 0,44 Lampiran 22 Pasir Takari Pasir Bondo Hitam Pasir Bondo merah Pasir Takari Pasir Bondo Hitam Pasir Bondo merah Pasir Takari Pasir Bondo Hitam Pasir Bondo merah
Berdasarkan  hasil  rekapitulasi  uji  kuat  tekan  beton  pada  Gambar  1,2  dan  3  dengan  kuat  tekan rencana 17,5 MPa, 22,5 MPa, dan 30 MPa, menggunakan pasir Takari, pasir Bondo hitam, dan pasir Bondo merah, menunjukkan kuat tekan beton yang dihasilkan oleh pasir Bondo hitam dan pasir Bondo merah lebih besar dibandingkan kuat tekan beton yang dihasilkan oleh pasir Takari, dan perbandingan uji kuat tekan beton yang dihasilkan oleh pasir Bondo hitam dan pasir Bondo merah, menunjukkan kuat tekan beton yang dihasilkan oleh pasir Bondo merah lebih besar untuk semua mutu rencana beton.
Untuk memperoleh beton dengan kuat tekan yang besar diperlukan agregat yang lebih kuat dari pastanya.Sifat  agregat  yang  paling  penting  adalah  kekasaran  permukaan  dan  ukuran  butir maksimum  Asroni  (2010).Gradasi  agregat  adalah  distribusi  ukuran  butiran  dari  agregat,  baik agregat  kasar  maupun  halus.  Agregat  yang  mempunyai  ukuran  seragam  (sama)  akan menghasilkan  volume  pori  besar.  Sebaliknya  agregat  yg  mempunyai  ukuran  bervariasi mempunyai volume pori kecil, dimana butiran kecil mengisi pori diantara butiran besar sehingga pori-porinya menjadi sedikit (kemampatannya tinggi) Tjokrodimulyo, K.1996.Pengujian analisis saringan  pasir  Takari,  pasir  Bondo  hitam,  dan  pasir  Bondo  merah,  yang  bertujuan  untuk mengetahui gradasi agregat halus, diperoleh hasil gradasi pasir Takari masuk pada Zona 3 yaitu pasir agak halus dengan modulus halus butir sebesar 3,26, pasir Bondo hitam masuk pada Zona 2 yaitu  pasir  agak  kasar  dengan  modulus  halus  butir  sebesar  3,646,  dan  pasir  Bondo  merah  yang masuk pada Zona 2 yaitu pasir agak kasar dengan modulus halus butir sebesar 3,72.
Berdasarkan hasil analisis saringan pada ketiga jenis pasir, terlihat bahwa, hasil kuat tekan beton dengan menggunakan  agregat halus pasir  Bondo  merah dan pasir  Bondo  hitam lebih besar  dari hasil  kuat  tekan  beton  yang  menggunakan  pasir  Takari,  dipengaruhi  oleh  sifat  agregat  yakni bentuk  agregat.  Pasir  Bondo  merah  dan  pasir  Bondo  hitam  memiliki  ukuran  yang  bervariasi sehingga menghasilkan volume pori yang kecil (kemampatannya tinggi). Selain gradasi agregat, faktor lain  yang menyebabkan kuat tekan beton  yang dihasilkan oleh beton  yang menggunakan pasir  Bondo  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  beton  yang  menggunakan  pasir  Takari  adalah kekasaran  permukaan.  Kekasaran  permukaan  akan  mempengaruhi  ikatan  antara  agregat  dengan mortar.  Agregat  dengan  permukaan  yang  kasar  akan  menghasilkan  ikatan  antara  agregat  dan mortar semen yang lebih kuat dari pada agregat yang halus (Tjokrodimulyo, K.1996). Tabel 3 di bawah ini adalah persantase perbandingan kenaikan kuat tekan beton.

## Tabel 5. Persantase Perbandingan Kenaikan Kuat Tekan Beton
Mutu Rencana (MPa) Kuat Tekan Psr. Takari Psr. Bondo hitam Psr. Bondo merah 17,5 19,19 20,16 20,89 22,5 23,61 24,40 24,91 30 30,86 31,54 31,82 Mutu Rencana (MPa) Pasir Bondo merah terhadap Takari (%) Pasir Bondo hitam terhadap Takari (%) 17,5 8,85 5,01 22,5 5,52 3,36 30 3,12 2,20

## Kuat Tekan Mortar
Gambar 4. Diagram Kuat tekan variasi campuran mortar 1 PCC
Gambar 5. Diagram Kuat tekan variasi campuran mortar 1 PCC : 4 Psr
Gambar 6. Diagram Kuat tekan variasi campuran mortar 1 PCC : 6 Psr
30.40 0 5 10 15 20 25 30 35 K ua t T eka n ( M P a) 25.20 0 5 10 15 20 25 30 K ua t T eka n ( M P a) 0 5 10 15 20 25 30 K ua t T eka n ( M P a)
Jurnal Teknik Sipil, Vol. VI
Pagut, H.A., et.al., “Karakteristik Teknis Beton dan Mortar Menggunakan Paris Bondo Hitam dan Bondo Merah”
. Diagram Kuat tekan variasi campuran mortar 1 PCC : 2 Psr
. Diagram Kuat tekan variasi campuran mortar 1 PCC : 4 Psr
. Diagram Kuat tekan variasi campuran mortar 1 PCC : 6 Psr
30.40 31.60 33.20 Benda Uji Pasir Takari Pasir Bondo Hitam Pasir Bondo merah 25.20 25.60 26.80 Benda Uji Pasir Takari Pasir Bondo Hitam Pasir Bondo merah 20.40 22.00 23.20 Benda Uji Pasir Takari Pasir Bondo Hitam Pasir Bondo merah
Jurnal Teknik Sipil, Vol. VI, No. 1, April 2017
. Diagram Kuat tekan variasi campuran mortar 1 PCC : 4 Psr
. Diagram Kuat tekan variasi campuran mortar 1 PCC : 6 Psr
Pasir Takari Pasir Bondo Hitam Pasir Bondo merah Pasir Takari Pasir Bondo Hitam Pasir Bondo merah Pasir Takari Pasir Bondo Hitam Pasir Bondo merah
Gambar 7. Diagram Kuat tekan variasi campuran mortar 1 PCC : 8 Psr
Gambar  4,  5,  6,  dan  7,    menunjuk Bondo hitam dan Bondo merah lebih besar untuk semua variasi campuran mortar dibandingkan dengan kuat tekan mortar yang dihasilkan oleh pasir Takari. Kuat tekan mortar yang dihasilkan pasir  Bondo  menunjukkan,  kuat  tekan  mortar  yang  dihasilkan  oleh  pasir  Bondo  merah  lebih tinggi  untuk  semua  variasi  campuran  dibandingkan  dengan  kuat  mortar  yang  dihasilkan  oleh pasir Bondo hitam.
Tjokrodimuljo,  2007  menyatakan  bahwa,  kuat  tekan  mortar  bervariasi  tergantung  pada  bahan penyusunnya. Pasir Bondo hitam dan pasir Bondo merah memiliki dilihat  pada  pengujian  analisa  saringan,  dimana,  pasir  Bondo  hitam  dan  Bondo pada zona 2 yaitu pasir agak kasar.
Permukaan  agregat  berpengaruh  terhadap  daya  rekatan  antara  permukaan  agregat  dan  pasta semen  (Tjokrodimuljo  2007).Permukaan  agregat  yang  kasar  menyebabkan  daya  ikat  antara agregat  dengan  semen  semakin  kuat. dan  pasir  Bondo  merah  memperoleh  hasil  kuat  tekan  yang  lebih  tinggi  dari  pasir  Takari, dipengaruhi  oleh  ukuran  agregat  yang  bervariasi  dan  kekasaran  permukaan  agregat.  Pasir  yang memiliki ukuran bervariasi, dapat menghasilkan volume pori kecil, dimana butiran kecil mengisi pori  diantara  butiran  besar  sehingga  pori Untuk  kekasaran  permukaan  agregat,  kekasaran  permukaan  akan  mempengaruhi  ikatan  antara agregat dengan mortar. Agregat dengan permukaan yang kasar akan menghasilkan ikatan antara agregat  dan  mortar  semen  yang  lebih  kuat  dari  pada  agregat  yang  halus. adalah persantase perbandingan kenaikan kuat tekan mortar
Tabel 6. Persantase Perbandingan Kenaikan Kuat Tekan Mortar

## Variasi Campuran
1 : 2 1 : 4 1 : 6 1 : 8 . Mutu Rencana (MPa) 1 : 2 1 : 4 1 : 6
1 : 8
0 5 10 15 K ua t T eka n ( M P a)
Pagut, H.A., et.al., “Karakteristik Teknis Beton dan Mortar Menggunakan Paris Bondo Hitam dan Bondo Merah”
. Diagram Kuat tekan variasi campuran mortar 1 PCC : 8 Psr
7,    menunjukkan  kuat  tekan  mortar  rata-rata  yang  dihasilkan  oleh  pasir Bondo hitam dan Bondo merah lebih besar untuk semua variasi campuran mortar dibandingkan dengan kuat tekan mortar yang dihasilkan oleh pasir Takari. Kuat tekan mortar yang dihasilkan nunjukkan,  kuat  tekan  mortar  yang  dihasilkan  oleh  pasir  Bondo  merah  lebih tinggi  untuk  semua  variasi  campuran  dibandingkan  dengan  kuat  mortar  yang  dihasilkan  oleh
Tjokrodimuljo,  2007  menyatakan  bahwa,  kuat  tekan  mortar  bervariasi  tergantung  pada  bahan penyusunnya. Pasir Bondo hitam dan pasir Bondo merah memiliki ukuran bervariasi dilihat  pada  pengujian  analisa  saringan,  dimana,  pasir  Bondo  hitam  dan  Bondo pada zona 2 yaitu pasir agak kasar.
Permukaan  agregat  berpengaruh  terhadap  daya  rekatan  antara  permukaan  agregat  dan  pasta semen  (Tjokrodimuljo  2007).Permukaan  agregat  yang  kasar  menyebabkan  daya  ikat  antara agregat  dengan  semen  semakin  kuat.Kuat  tekan  mortar  yang  menggunakan  pasir  Bondo  hitam dan  pasir  Bondo  merah  memperoleh  hasil  kuat  tekan  yang  lebih  tinggi  dari  pasir  Takari, dipengaruhi  oleh  ukuran  agregat  yang  bervariasi  dan  kekasaran  permukaan  agregat.  Pasir  yang si, dapat menghasilkan volume pori kecil, dimana butiran kecil mengisi pori  diantara  butiran  besar  sehingga  pori-porinya  menjadi  sedikit  (kemampatannya  tinggi). Untuk  kekasaran  permukaan  agregat,  kekasaran  permukaan  akan  mempengaruhi  ikatan  antara dengan mortar. Agregat dengan permukaan yang kasar akan menghasilkan ikatan antara agregat  dan  mortar  semen  yang  lebih  kuat  dari  pada  agregat  yang  halus. adalah persantase perbandingan kenaikan kuat tekan mortar
. Persantase Perbandingan Kenaikan Kuat Tekan Mortar
Kuat Tekan Psr. Takari Psr. Bondo hitam Psr. Bondo merah 30,40 31,60 25,20 25,60 20,40 22,00 10,80 12,40 Mutu Rencana (MPa) Pasir Bondo merah terhadap Takari (%) Pasir Bondo hitam terhadap Takari (%) 9,21 3,95 6,35 1,59 13,73 7,84 18,52 14,81
10.80
12.40
12.80
Benda Uji Pasir Takari Pasir Bondo Hitam
Pasir Bondo merah
Jurnal Teknik Sipil, Vol. VI, No. 1, April 2017
. Diagram Kuat tekan variasi campuran mortar 1 PCC : 8 Psr
rata  yang  dihasilkan  oleh  pasir Bondo hitam dan Bondo merah lebih besar untuk semua variasi campuran mortar dibandingkan dengan kuat tekan mortar yang dihasilkan oleh pasir Takari. Kuat tekan mortar yang dihasilkan nunjukkan,  kuat  tekan  mortar  yang  dihasilkan  oleh  pasir  Bondo  merah  lebih tinggi  untuk  semua  variasi  campuran  dibandingkan  dengan  kuat  mortar  yang  dihasilkan  oleh
Tjokrodimuljo,  2007  menyatakan  bahwa,  kuat  tekan  mortar  bervariasi  tergantung  pada  bahan ukuran bervariasi yang dapat dilihat  pada  pengujian  analisa  saringan,  dimana,  pasir  Bondo  hitam  dan  Bondo  merah  masuk
Permukaan  agregat  berpengaruh  terhadap  daya  rekatan  antara  permukaan  agregat  dan  pasta semen  (Tjokrodimuljo  2007).Permukaan  agregat  yang  kasar  menyebabkan  daya  ikat  antara Kuat  tekan  mortar  yang  menggunakan  pasir  Bondo  hitam dan  pasir  Bondo  merah  memperoleh  hasil  kuat  tekan  yang  lebih  tinggi  dari  pasir  Takari, dipengaruhi  oleh  ukuran  agregat  yang  bervariasi  dan  kekasaran  permukaan  agregat.  Pasir  yang si, dapat menghasilkan volume pori kecil, dimana butiran kecil mengisi porinya  menjadi  sedikit  (kemampatannya  tinggi). Untuk  kekasaran  permukaan  agregat,  kekasaran  permukaan  akan  mempengaruhi  ikatan  antara dengan mortar. Agregat dengan permukaan yang kasar akan menghasilkan ikatan antara Tabel  4  di  bawah  ini
. Persantase Perbandingan Kenaikan Kuat Tekan Mortar
Psr. Bondo merah 33,20 26,80 23,20 12,80 Pasir Bondo hitam terhadap Takari (%) 3,95 1,59 7,84 14,81 Pasir Takari Pasir Bondo Hitam
Pasir Bondo merah

## KESIMPULAN
1. Kuat  tekan  beton  dengan  kuat  tekan  rencana  17,5  MPa,  22,5  MPa,  dan  30  MPa  secara berturut-turut adalah:
a. Betonyang  menggunakan  Pasir  Takari  memperoleh  kuat  tekan  rata-rata  sebesar  19,19 MPa, 23,61 MPa, dan 30,86 MPa.
b. Beton  yang  menggunakan  pasir  Bondo  hitam  menghasilkan  kuat  tekan  rata-rata  sebesar 20,16 MPa, 24,40 MPa, dan 31,54 MPa.
c. Beton  yang menggunakan pasir Bondo merah menghasilkan kuat tekan rata-rata sebesar sebesar 20,89 MPa, 24,91 MPa, dan 31,82 MPa.
d. Beton yang menggunakan pasir Bondo hitam dan Bondo merah menghasilkan kuat tekan lebih besar dari beton  yang menggunakan pasir Takari untuk semua mutu rencana beton yaitu 3,52% dan 5,83%.
2. Kuat tekan mortar dengan variasi campuran 1 Pc : 2 Psr, 1Pc : 4 Psr, 1 Pc : 6 Psr, 1 Pc : 8 Psr, secara berturut-turut adalah:
a. Mortar  yang menggunakan pasir takari sebesar 30,40 MPa, 25,20 MPa, 20,40 MPa, dan 10,80 MPa.
b. Mortar  yang  menggunakan  agregat  halus  pasir  Bondo  hitam  secara  berturut-turut memperoleh hasil sebesar 31,60 MPa, 25,60 MPa, 22,00 MPa, dan 12,40 MPa.
c. Mortar  yang  menggunakan  pasir  Bondo  merah  memperoleh  hasil  kuat  tekan  rata-rata sebesar 33,20 MPa, 26,80 MPa, 23,20 MPa, dan 12,80 MPa.
d. Mortar yang menggunakan pasir Bondo hitam dan Bondo merah menghasilkan kuat tekan lebih  besar  dari  mortar  yang  menggunakan  pasir  Takari  untuk  semua  mutu  rencana mortar yaitu 4,61% dan 11,95%.

## SARAN
1. Perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan  tentang  kuat  tekan  yang  dihasilkan  oleh  pasir  Bondo merah dan pasir Bondo hitam dengan menggunakan hasil mix design sendiri.
2. Perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan  tentang  kandungan  senyawa  yang  terdapat  pada  pasir Bondo merah dan pasir Bondo hitam.
3. Penulis  menyarankan  sebaiknya  untuk  penelitian  lebih  lanjut  menggunakan  agregat  kasar yang  berasal  dari  Kab.  Manggarai  Timur,  sehingga  beton  yang  diuji  sesuai  dengan  yang dipakai oleh masyarakat daerah setempat.
4. Penulis menyarankan, sebelum pasir Bondo merah dan pasir Bondo hitam digunakan untuk membuat  beton  dan  mortar,  pasir  harus  dicuci  terlebih  dahulu  dengan  tujuan  untuk mengurangi kadar lumpur yang terkandung di dalam pasir.

## Daftar Pustaka
Adam  A,  Nur.  2014.  Pengaruh  Penambahan  Natrium  Klorida  (NaCl)  Pada  Waktu  Ikat dengan Kuat Tekan Mortar dan Pasta, Skripsi,  Fakultas Teknik Universitas Hasanudin, Makasar.
Badan  Standarisasi  Nasional.  2000.  SNI  03-2834-2000  -Tata  Cara  Pembuatan  Rencana
Campuran Beton Normal. BSN, Jakarta.
Badan Standarisasi Nasional. 2002. SNI 03–2847-2002-Tata Cara Perhitungan Struktur Beton.

## Untuk Bangunan Gedung. BSN, Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional.  2002.  SNI  03–6825-2002-Metode  Pengujian  Kekuatan  Tekan
Mortar Semen Portland Untuk Pekerjaan Sipil. BSN, Jakarta.
Nugraha, Paul & Antoni. 2007. Teknologi Beton. Andi, Yogyakarta.
Tjokrodimuljo, Kardiyono. 2007. Teknologi Beton.KMTS FT UGM, Yogyakarta.